2 XXXIV. A, Šafařík 



holie Festigkeit der Bronze mit dem Reflexiousvermogen des weis- 

 sesten aller Metalle zu verbinden, und zugleich den gros sen Nach- 

 theil der Foucaulťschen Spiegel — das imvermeidliche íruhere 

 oder spátere Abbláttern der Silberschicht vom Glase — zu ver- 

 meiden. Anfangs verwendete ich als Materiál Glockenspeise mit 20 

 p. c. Zinn, und erstattete vorláufigen Bericht dariiber in der Zu- 

 sammenkunft der Astronomischen Gesellschaft in Berlin, im September 

 1879 (gedruckt in der Vierteljahrschrift der astronomischen Gesell- 

 schaft, Band 14, pag. 346 — 348); im Fríihjahre 1880 begann ich 

 eine Reihe neuer Versuche iiber noch festere und hartere Legirungen, 

 welche ich noch fortsetze, und seit Februar 1884 fast unausgesetzt 

 betreibe. 



Durch Zusatz von Phosphor ansfcatt des vou Edwards vor 

 100 Jahren vorgeschlagenen Arsens gelang es mir die Bronze viel 

 hárter und glanzender zu machen, und im September 1883 hábe ich 

 in der Versammlung der astronomischen Gesellschaft in Wjen einen 

 vollig montirten Reflector von 5 Zoll Óífnung und 25 ZoU Brenn- 

 ■weite vorgezeigt, welcher zwei gleich grosse Spiegel, einen nach 

 Foucault und einen versilberten aus meiner eigenthumlichen 

 Phosphor-Bronze besitzt. In dem dariiber gedruckten Berichte (Viertel- 

 jahrschrift der Astr. Gesellsch. Bd. 18 p. 246 bis 248) machte ich 

 nochmals auf die Vorzuge solcher Spiegel aufmerksam, und deutete 

 an, dass ich durch fernere Zusátze anderer Metalle, sowie durch tjber- 

 ziehen der Bronzespiegel mit Palladium oder anderen weissen edlen 

 Metallen anstatt mit Silber, noch weitere Fortschritte erzielt hátte. 



Durch Zusatz von Eisen, Nickel, Kobalt, Antimon, Chrom, 

 Wolfram und anderen Metallen, die bisher noch nie fiir Spiegel- 

 Legirungen verwendet wurden, oder gar (wie Eisen) als unbedingt 

 schadlich galten (Ellery Monthly Notices of the R. Astr. Soc. 33, 

 230), ist es mir seit der Wiener Versammlung geluugen iiberraschende 

 Resultate zu erzielen, und Legirungen zu erhalten, welche an Feinheit 

 wie Egalitát des Korns, grosser Harte und zugleich vorziiglicher 

 Eignung zum Abdrehn auf der Drehbank, schoner Farbe und unge- 

 wohnlicher Bruchfestigkeit alles llbertreífen, was bisher in dieser Be- 

 ziehung bekannt war. Diese Legirungen wurden alle sowohi zu kleinen 

 Spiegeln gegossen, und diese sofort durch Abdrehen, Schleifen und 

 Glátten auf ihre mechanischen und optischen Qualitáten gepriift, 

 als auch zu Stáben gegossen, um auf Bruchfestigkeit (welche fiir 

 Teleskopspiegel vor AUem in Betracht kommt) gepriift zu werden. 



